225 
das spez. Gew. der einzelnen Proben im Laufe der Zeit erfährt. In der folgenden 
Tabelle sind die Werte eingetragen, die ich von demselben Material zu be- 
stimmten Zeitpunkten erhielt. 
Nummer der 
isolierten Probe 
Dez 1900 
Okt. 1901 
Aug. 1905 
Okt. 1912 
1 
1,1736 
1,1633 
1,0992 
1,1344 
2 
1,1559 
1,1276 
1,1350 
1,1437 
3 
1,1389 
1,1174 
1,1050 
1,1242 
4 
1,1353 
1,1321 
1,1415 
1,1438 
5 
1,1190 
1,1080 
1,1105 
1,1174 
6 
1,1090 
1,1011 
1,0968 
1,1147 
7 
1,1014 
1,0880 
1,0928 
1,1059 
8 
1,0817 
1,0765 
1,0917 
1,1058 
9 
1,0753 
1,0699 
1,0820 
1,0918 
Zur bequemeren Übersicht sind die erhaltenen Werte außerdem in Fig. 9 
niedergelegt. Sie zeigen, daß bei der Verwitterung zwei Kräfte auf den Succinit 
einwirken und ihn in entgegengesetzter Weise beeinflussen. Die beginnende 
Bräunung sucht das spez. Gew. zu erhöhen, die Zerklüftung dagegen zu er- 
niedrigen. Die letztere macht sich zunächst bemerkbar. Feine Risse und Spalten- 
bildungen schaffen hierbei die ersten feinen Hohlräume. Nach einer gewissen 
Zeit tritt die in dieser Weise wirkende Arbeit der Zersetzung zurück, während 
die Bräunung mit der durch sie bedingten Erhöhung des spez. Gewichtes in 
den Vordergrund tritt, freilich um mit der Zeit immer mehr und mehr zu er- 
lahmen. Ähnliches für das langsame Nachlassen der oberflächlichen Bräu- 
nung mit der Zeit ergab sich auch bei der durch Erhitzen veranlaßten künst- 
lichen Verwitterung (vergl. Fig. 1). Besonders bei den Proben von höherem 
Eigengewicht macht sich anfangs ein steiler Absturz der erhaltenen Werte 
bemerkbar. Wenn' man bedenkt, daß die zerklüftete äußere Rinde mit ihrer 
Basis in erheblich frischeren Stein übergeht, klärt sich die Eigentümlichkeit 
leicht auf. Jedenfalls üben die Teile der Brocken, die früher bereits der Ober- 
fläche angehörten und deshalb schon starke Schrumpfung erfahren haben, auf 
die Substanz der frischen Bruchflächen nach dem Abtrennen sogleich Druck- 
wirkungen aus. Die dabei eintretenden Spannungen lösen sich unter dem Auf- 
treten von Spalten und Rissen aus, die^ das Herabsinken des zuerst ermittelten 
Eigengewichts veranlassen. Bei der ersten Probe, wo die Spannungen natur- 
gemäß am größten gewesen sein müssen, tritt ein Emporsteigen des Wertes 
auch bald wieder ein. Die nächst folgenden Kurven bilden einen Übergang 
zu denen, die für weniger zersetztes Material gelten. Es läßt sich erkennen, 
daß allmählich ihr Verlauf immer weniger auf jähe Schwankungen hinweist. 
Verschiedenheiten, die sich an dicht aufeinander folgenden Werten erkennen 
lassen, weisen darauf hin, daß bei diesen Proben die Gesamtoberfläche aller 
51 
